## Pengaruh Nilai Plasticity Index  Material Plastis terhadap California
Bearing Ratio Lapis Pondasi Agregat Kelas-S
1 Dj P Marpaung, 2 Elvira Handayani, 3 Irwan Hely Muhnandar
1,2 Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi
3 Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi Email : elvira.handayani2@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  Pengaruh  Nilai Plasticity  Index Material  Plastis  Terhadap spesifikasi  Lapis  Pondasi  Agregat  Kelas-S  sebagaimana  diatur  dalam  Spesifikasi  Umum  Binamarga 2010  (revisi  3).  Penelitian  dilakukan  di  Laboratorium  Fakultas  Teknik  Universitas  Batanghari  dan sampel material yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sirtu, Batu Pecah 1-2 dan Tanah.Sampel Sirtu diambil di daerahdi Pal 10 Kota Jambi, Batu pecah 1-2 ex. Concrete batching plant Citra Beton, dan tanah di Desa Sungai Benteng  Sarolangun. Komposisi campuran Sirtu: Batupecah: Tanah untuk benda  uji  dibuat  sebanyak  tiga  variasi.  Komposisi  1  (65%:15%:20%),  komposisi  2  (60%:15%:25%) dan  komposisi  3  (55%:15%:30).  Uji  CBR  yang  dilakukan  adalah  Uji  CBR  rendaman,  Hasil  uji menunjukkan  sirtu  dan  batu  pecah  adalah  material  nonplastis.  Sedangkan  tanah  memiliki  PI ( Plasticity  Index) =14,50%.  Hasil  penelitian  terhadap  komposisi  campuran  menunjukkan  bahwa semakin  banyak  persentase  tanah  dalam  komposisi  akan  menyebabkan  nilai  PI  semakin  Besar. Semakin  besar  nilai  PI  akan  menyebabkan  semakin  rendahnya  dilai  CBR.    Ketiga  komposisi campuran masih memenuhi persyaratan spesifikasi umum binamarga 2010 (revisi 3).
Kata Kunci : komposisi campuran, Plasticity Index , California Bearing Ratio.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dibidang  konstruksi  yang  sering  disebut  dengan  pekerjaan  konstruksi berkembang  dengan  pesat.  Pesatnya  perkembangan  dan  pembangunan  di  Indonesia  tidak terlepas  dari  kemajuan  suatu  daerah.  Di  Jambi  khususnya  hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan adanya  proyek-proyek  pembangunan,  jalan,  gedung,  jembatan,  perhotelan,  bendungan, saluran irigasi kota, instalasi pengolahan limbah atau air bersih yang dilaksanakan baik oleh dinas pemerintah maupun swasta.
Konstruksi jalan umumnya terdiri dari lapis perkerasan dari berbagai macam agregat dan  campuran  bahan  material  seperti  pasir,  kerikil,  batu  pecah  dan  tanah  yang  biasanya memiliki  sifat  plastisitas  sehingga  akan  mempengaruhi  konstruksi  jalan  tersebut . Salah  satu fungsi  lapis  pondasi  adalah  menopang  lapis  permukaan  dan  beban  roda  kendaraan.  Oleh karena  itu  material  yang  digunakan  sebagai  lapis  pondasi  harus  memenuhi  spesifikasi  yang ada.
Menurut Spesifikasi Umum Bina Marga  2010 ( Revisi3 ) pada  Lapis Pondasi  Agregat Kelas-S  harus  memiliki  persyaratan  nilai  PI  ( Plasticity  Index )  minimal  4%  dan  maksimal 15%  dan  harus  mencapai  nilai  CBR  minimal  50%.  Adanya  persyaratan  nilai  PI  ( Plasticity Index ) yang ≥ 4% mengisyaratkan bahwa memerlukan bahan campuran untuk material yang bersifat  plastis  yaitu  dengan  tanah  yang  mengandung  lempung (clay) berfungsi  untuk mengikat  material  sehingga  persyaratan  nilai  PI  ( Plasticity  Index )  terpenuhi.  Dengan dilatarbelakangi  permasalahandiatas,  maka  dilakukan  penelitian  di  Laboratorium  Fakultas Teknik  Universitas  Batangharimengenaipengaruhnilai  PI  terhadapnilai  CBR  Lapis PondasiKelas-S.
Sejarah perkerasan jalan dimulai bersamaan dengan sejarah umat manusia itu sendiri yang  selalu  berhasrat  untuk  mencari  kebutuhan  hidup  dan  berkomunikasi  dengan  sesama. Dengan demikian perkembangan jalan saling berkaitan dengan perkembangan umat manusia. Perkembangan teknik jalan seiringan dengan perkembangan teknologi yang  ditemukan umat manusia.  Konstruksi  perkerasan  lentur (Flexible  Pavement) Konstruksi  perkerasan  kaku
(Rigid Pavement), Konstruksi perkerasan komposit (Composite Pavement) Lapisan Permukaan ( Surface  Course )Lapisan  Pondasi  Atas  ( Base  Course )Lapisan  Pondasi  Bawah (Subbase Course) Lapisan  Tanah  Tasar (Subgrade) Lapis  Pondasi  Agregat  Kelas  S  berfungsi  sebagai lapis  perkerasan  bahu  jalan  dan  disyaratkan  harus  memiliki  nilai  plastisitas  yang  berkisar antara 4% sampai 15% nilai Abarasi dari agregat  kasar antara 0% sampai 40% nilai butiran pecah  tertahan  ayakan  3/8”  55/ 50 2) (mempunyai  satu  bidang  pecah  atau  lebih  dan    dua bidang pecah atau lebih) batas cair 0 sampai 35% banyaknya pukulan atau ketukan, gumpalan lempung dan butiran-butiran mudah pecah 0% sampai 5% dan nilai California Bearing Ratio (CBR) minimal 50% (Spesifikasi umum bina marga 2010 Revisi 3).
Menurut  Suyono  Sosrodarsono  (1984)  tanah  didefinisikan  sebagai  partikel-partikel mineral  yang  tersemen  maupun  yang  lepas  sebagai  hasil  pelapukan  dari  batuan,  dimana rongga pori antar partikel terisi oleh udara dan atau air. Akibat pengaruh cuaca dan pengaruh lainya,  tanah  mengalami  pelapukan  sehingga  terjadi  perubahan  ukuran  dan  bentuk butirannya. Pelapukan batuan dapat disebabkan oleh pelapukan mekanis, kimia dan organis. 1. Sistem Klasifikasi Tanah Berdasarkan Unified Soil Classification System (USCS)
2. Sistem  Klasifikasi  AASHTO (The  American  Association  of  State  Highway  and Transportation Officials)
Agregat  atau  batuan  merupakam  komponen  utama  dari  lapis  perkerasan  jalan  yang mengandung  90  -  50%  agregat  berdasarkan  persentase  berat  atau  75  -  85%  agregat berdasarkan  persentase  berat  volume.  Dengan  demikian  daya  dukung,  keawetan  dan  mutu perkerasan  jalan  ditentukan  juga  dari  sifat  agregat  dan  hasil  campuran  agregat  dengan material lain.(Silvia Sukirman, 1992).
Atterberg  (1911),  memberikan  cara  untuk  menggambarkan  batas-batas  konsistensi dari tanah berbutir halus dengan mempertimbangkan kandungan kadar air tanah. Batas-batas tersebut  adalah  batas  cair  ( liquid  limit ),  batas  plastis  ( plastic  limit ),  dan  batas  susut ( Shrinkage limit ).
Pemadatan merupakan usaha untuk mempertinggi kerapatan tanah dengan pemakaian energi  mekanis  untuk  menghasilkan  pemampatan  partikel.  Tanah  dapat  dikerjakan  pada mulanya dengan pengeringan, penambahan air, agregat (butir-butir) atau dengan bahan-bahan stabilisasi seperti semen, gamping, abu batu bara atau bahan lainya (Joseph E. Bowls, 1989)
CBR adalah perbandingn antara beban yang dibutuhkan untuk penetrasi contoh tanah sebesar  0,1”/0,2”.  CBR  merupakan  suatu  perbandingan  antara  beban  percobaan (test load) dengan  beban  standar  dan  dinyatakan  dalam  persen.  Harga  CBR  adalah  salah  satu parameter  yang  digunakan  untuk  mengetahui  kuat  dukung  tanah  dasar  dalam  perencanaan lapis perkerasan.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mencapai  tujuan  dari  penelitian  ini  langkah  yang  harus  dilaksanakan  adalah mengawali  dengan  memilih  agregat  dan  tanah  yang  akan  digunakan  dimana  pengambilan material  sirtu  bersumber  dari  Pal  10  Kota  Jambi  dan  material  tanah  dari  Desa  Sungai Benteng.  Material  tersebut  kemudian  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  sifat-fisik  material. Pemeriksaan  fisik  material  meliputi  analisa  saringan,  pengujian  berat  jenis  agregat  kasar, pengujian gumpalan lempung dan butiran-butiran mudah pecah dalam agregat, pemeriksaan abrasi dengan mesin Los Angeles , berat jenis dan peresapan agregat halus, pengujian berat isi campuran  agregat  lapon,  dan  pengujian  konsistensi atterberg .  Kemudian  dilakukan komposisi campuran penambahan tanah Batu Pecah 1-2 dan sirtu. Pembuatan benda uji dari setiap  variasi  berdasarkan  nilai  PI  selanjutnya  akan  dilaksanakan  pengujian  pemadatan, pemadatan  untuk  mendapatkan  kadar  air  optimum.  Kadar  air  optimum  yang  didapat digunakan  untuk  pengujian  CBR  laboratorium.  Benda  uji  untuk  pengujian  CBR  ( California Bearing  Ratio )  laboratorium  direndam  selama  4  hari  lalu  dilakukan  pemeriksaan  CBR.Dari
hasil  pemeriksaan  CBR  kemudian  dianalisa  bagaimana  pengaruh  nilai  indeks  plastisitas terhadap CBR lapis Pondasi Agregat Kelas-S.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sirtu
Karakter  sirtu  yang  diambil  dari  Pal  10  kota  Jambi  yaitu  sirtu  lokal  yang  dalam kondisi  ini  mempunyai  gradasi  ukuran  mulai  dari  lolos  saringan  1½”  sampai  lolos  no.  200 dari penelitian menunjukkan berat jenis penyerapan 2,47%, mempunyai saringan tertahan no. 4 sebanyak 68,903% sedangkan yang lolos dari no. 4 sebanyak 31,10% dan keausan agregat 38,55% merupakan sirtu yang bisa digunakan dalam bahan perkerasan jalan. Sedangkan hasil pengujian dan penelitian bisa dilihat pada tabel 1
Tabel 1 Hasil Rangkuman Pengujian Sirtu
SPESIFIKASI NO UKURAN HASIL LAPIS PONDASI TES KELAS S SARINGAN % BINA MARGA TAHUN 2010 REVISI 3 2" 1 1/2" 100.00 100 1" 74.91 77 - 89 3/8 42.82 41 - 66 # 4 31.10 26 - 54 # 10 23.00 15 - 42 # 40 10.15 7' - 26 # 200 5.16 4' -16 2.47 - SSD/jenuh Kering permukaan 2.52 2.59 1.81 2.523 - SSD/JKP 2.583 2.686 2.408
LEPAS 1.665 PADAT 1.782 JENIS PENGUJIAN - Berat Jenis Curah - Semu/ Apparent - Ab sorption (%) BERAT JENIS KASAR ANALISA SARINGAN ( % Lolos Saringan ) SNI 1969-2008 1 2 4 GUMPALAN LEMPUNG (%) 7 BERAT ISI AGREGAT (Kg/ltr) 3 BERAT JENIS HALUS - Berat Jenis Curah - Semu/ Apparent - Ab sorption (%) 5 6 SNI 1970-2008 SNI 7619:2012 0 - 5% ABRASI/KEAUSAN AGREGAT (%) SNI 03 - 4804 - 1998 0 - 40% BIDANG PECAH (%)
0.27
55/50 ²⁾
38.55
Sumber: Data Olahan (2019).

## Tanah
Setelah  dilakukan  pengamatan  terhadap  tanah  galian  yang  terletak  di  Desa  Sungai Benteng  Sarolangun  Contoh  tanah  yang  diambil  dengan  keadaan  terganggu  atau disturbed , dengan bentuk bongkahan-bongkahan tanah. Berdasarkan pengamatan visual tanah berwarna kuning kecoklatan-coklatan.
Tanah  dalam  kondisi  ini  mempunyai  gradasi  ukuran  mulai  dari  lolos  saringan  3/8” sampai  lolos  no.  200  dari  penelitian  menunjukkan  nilai  rata-rata  berat  jenis  tanah  2,28%, mempunyai saringan tertahan no. 4 sebanyak 1,5% sedangkan yang lolos dari no. 4 sebanyak 98,50% dan untuk tanah 100 % dapat  nilai LL =28,90 %, PL = 14,41%  PI = 14,50%, dan kadar  air  12,07  %.  Sedangkan  hasil  pengujian  dan  penelitian  laboratorium  mengenai  tanah seperti pada tabel:
Tabel 2 Hasil Rangkuman Pengujian Tanah
No JenisPengujian UkuranSaringan HasilUji Spesifikasi Lapis PondasiKelas S BinaMargaTahun 2010 Revisi 3 1 AnalisaSaringan (% Lolos Saringan) 2" 1 1/2" 100,00 100 1" 100,00 77 - 89
3/8 100,00 41 - 66 # 4 98,50 26 - 54 # 10 91,20 15 - 42 # 40 55,16 7' - 26 # 200 32,76 4' -16 2 Atterberg Limits Batas Cair ( LL ) % 28,90 0-35 Batas Plastis ( PL ) % 14,41 - IndeksPlastisitas ( PI ) % 14,50 4-15 3  Kadar Air Tanah  (%) 12,07 SNI 1965-2008 4  BeratJenis Tanah (gr/cc) 2,28 SNI 1964-2008
Sember: Data Olahan (2019)

## Batu Pecah  1-2
Batu pecah 1-2 yang berasal dari Stock Pile Beton Ready mix Perusahaan Citra Beton mempunyai  ukuran  mulai  dari  lolos  saringan  1”  sampai  lolos  no.  200  dari  penelitian menunjukan,  berat  jenis  Penyerapan  0,604%  mempunyai  saringan  tertahan    no.  4  sebanyak 98,920% sedangkan yang lolos dari no. 4 sebanyak 1,08% dan keausan agregat 38,55% dan bobot isi lepas 1,665 kg/l dan padat 1,782 kg/l.  Hasil pengujian dan penelitian laboratorium seperti pada tabel:
Tabel 3 Hasil Rangkuman Pengujian Batu Pecah 1-2.
No JenisPengujian UkuranSaringan  HasilTes SpesifikasiLapis PondasiKelas SBinaMargaTahun 2010 Revisi 3 AnalisaSaringan ( % Lolos Saringan ) 2" 1 1 1/2" 100,00 100 1" 100,00 77 - 89 3/8 14,12 41 - 66 # 4 1,08 26 - 54 # 10 0,84 15 - 42 # 40 0,81 7' - 26 # 200 0,73 4' -16 2 BeratJenis - BeratJenisCurah 2,625 SNI 1969-2008 - SSD/JenuhPermukaanKering 2,641 - Semu/ Apparent 2,668 - Absorption (%) 0,604 3 Abrasi/KeausanAgregat (%) 38,55 Maks. 40 4 Berat Isi Agregat Lepas kg/l 1,665 SNI 03-4804-1998 Padat kg/l 1,782 Sumber: Data Olahan (2019

## Pembahasan

## Campuran Sirtu, Tanah Dan Batu Pecah 1-2
Pengujian  yang  dilakukan  pada  pencampuran  sirtu,  tanah  Batu  Pecah  1-2  adalah pengujian berat jenis, batas–batas konsistensi, kepadatan modified CBR rendaman.

## a. Berat Jenis
Pengujian berat jenis dilakukan untuk sirtu batu 1-2 dan tanah berdasarkan persentase masing-masing. hasil pemeriksaan dirangkum dalam tabel 4.4:

## Tabel 4 Berat Jenis Gabungan
VARIASI CAMPURAN AGREGAT BERAT JENIS GABUNGAN Sirtu (%) Batu 1-2  (%) Tanah (%) 65 15 20 2,477 60 15 25 2,465 55 15 30 2,453
Sumber: Data Olahan (2019)

## b. Batas Batas Konsistensi (Atterberg)
Pengujian konsistensi Atterberg dilakukan untuk sirtu dan tanah yang dicampur yang meliputi  batas  cair  dan  batas  plastis  dan  untuk  mendapatkan  nilai index  plasticity . Hasil pemeriksaan bisa dilihat pada tabel 5 berikut:
Tabel 5 Nilai Batas Cair, Batas Plastis dan Indeks Plastisitas
VariasiAgregat (Agregat yang lolossaringan No.40) Nilai Batas Cair (LL) Batas Plastis (PL) IndeksPlastisitas (PI) % % % SirtuAsli 0 0 0 Batu 1-2  Asli 0 0 0 Tanah Asli 28,90 14,41 14,50 Sirtu 65% + Batupecah 1-2 15% + Tanah 20% 27,71 23,55 4,16 Sirtu 60% + Batupecah 1-2 15% + Tanah 25% 34,36 28,28 6,08 Sirtu 55% + Batupecah 1-2 15% + Tanah 30% 35,78 26,88 8,90
Sumber: Data Olahan (2019)
Hasil uji menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan tanah maka akan semakin besar  pula  nilai  PI.  Hasil  PI  untuk  ketiga  kombinasi  memenuhi  Spesifikasi  Umum  Bina Marga 2010 revisi 3  yaitu antara 4% -15 %.

## c. Percobaan Pemadatan
Percobaan  pemadatan  ini  dilakukan  dengan  cara  pemadatan  modifikasi (Modified Compaction  Test) motode  D.  Pengujianinidilakukan  untuk  mendapatkan  kadar  air  optimum (Wopt) dan berat isi kering (γd). Hasil pengujian seperti pada tabel 6 berikut ini:
Tabel 6 kadar air optimum (Wopt) dan berat isi kering (γd)
No variasi Kadar Air Berat Isi Optimum (Wopt) Kering (γd) Sirtu % Batu 1-2 % Tanah % % (g/cm³) 1 65 15 20 8,11 2,042 2 60 15 25 8,60 2,011 3 55 15 30 8,84 2,002
Sumber: Data Olahan (2019)
Dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  penambahahan  agregat  plastis  membuat  Wopt mengalami persentase kenaikan dan untuk γd mengalani Grafik proktor gabungan dari ketiga variasi campuran dibawah ini.

## Gambar 1 Grafik Proktor Gabungan
Sumber: Data Olahan (2019)
d. California Bearing Ratio (CBR)
Pengujian  nilai  CBR  dilakukan  untuk  penelitian ini adalah  dengan  kondisi  terendam atau CBR  soaked. Pengujian  ini  dilakungan  dengan  menggunakan  mesin  penetrasi. Benda uji diperiksa direndam selama 4 hari sebelum melakukan tes . Dari pengujian akan  diperoleh  nilai  CBR  pada  semua  variasi  campuran  bisa  di  lihat  pada  tabel  7 berikut ini:
Tabel 7 Hasil Pengujian CBR Soaked No VARIASI PI Kadar Air Berat Isi CBR Optimum (Wopt) Kering (γd) Sirtu (%) Batu1-2 (%) Tanah (%) % % (g/cm³) % 1 65 15 20 4,16 8,11 2,042 55,75 2 60 15 25 6,08 8,60 2,011 53,24 3 55 15 30 8,90 8,84 2,002 51,23
Sumber: Data Olahan (2019) 45.20 55.75 63.28 43.19 53.24 60.27 41.43 51.23 58.26 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.100 2.150 2.200 65, 15, 20 60, 15, 25 55, 15, 30 CBR % VARIASI CAMPURAN DENSITAS KERING gr/cc

## Gambar 2 Grafik CBR Desain Gabungan
Sumber: Data Olahan (2019)
Nilai  PI=4,16%    dengan  variasi  campuran  agregat  sirtu  65%  +  Batu  Pecah  1-2  15% dan  tanah  20%  memperoleh  nilai  CBR=55,75%,  nilai  PI=6,08%    dengan  variasi  campuran agregat  sirtu  60%  +  Batu  Pecah  1-2  15%  dan  tanah  25%  memperoleh  nilai  CBR=53,24%,
2.042 2.011 2.002 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.100 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00
65, 15, 20 60, 15, 25 55, 15, 30 γd gr /cc
Kadar Air (%)
4,16:55,75
6,08:53,24 8,90:51,23 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N IL A I C B R PLASTISITAS INDEKS (PI) KORELASI PI DAN CBR 65, 15, 20 60, 15, 25 55, 15, 30 Variasi Campuran
nilai PI=8,90%  dengan variasi campuran agregat sirtu 55% + Batu Pecah 1-2 15% dan tanah 30%  memperoleh  nilai  CBR=51,23%.  Berdasarkan  dari  hasil  pengujian  yang  di  lakukan  di labolatorium di dapatkan nilai korelasi atau hubungan antara nilai PI dengan nilai CBR dari ketiga  variasi  dapat  disimpulkan  semakin  tinggi    nilai  PI  nilai  CBR  akan  mengalami penurunan,  dikarenakan  sifat  plastis  ini  hanya  dibatasi  4-15%  untuk  lapis  pondasi  agregat kelas-s dan fungsi dari agregat yang bersifat plastis ini hanya sebagai pengikat.

## Gambar 3 Grafik Korelasi Nilai PI dan CBR
Sumber: Data Olahan (2019)
Dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar  penambahan  tanah  dan  pengurangan  sirtu maka  semakin  rendah  nilai  CBR  yang  diperoleh  dengan  variasi  campuran  65,15,20  untuk nilai  PI=  4,16%    mendapatkan  nilai  CBR=55,75%  varias  campuran  60,15,25  untuk  nilai PI=6,08  mendapatkan  nilai  CBR=53,24%,  dan  variasi  campuran  55,  15,30  untuk  nilai  PI= 8,90%  mendapatkan  nilai  CBR=51,23%.  Dari  grafik  4.3  membuktikan  bahwa  pengaruh maerial plastis sangat menentukan nilai CBR.

## Ringkasan Sirtu 65 %, Batu Pecah 1-2 15% dan Tanah 20%
Tabel 8 Ringkasan Sirtu 65 %, Batu Pecah 1-2 15% dan Tanah 20%
SPESIFIKASI
NO
UKURAN HASIL LAPIS PONDASI
TES KELAS S
SARINGAN GAB BINA MARGA
TAHUN 2010 REVISI 3
2" 1 1/2" 100.00 100 1" 83.69 77 - 89 3/8 49.95
41 - 66
# 4 40.07
26 - 54
# 10 33.32
15 - 42
# 40 17.75
7' - 26
# 200 10.38 4' -16 27.71 0-35 23.55
-
4.16 4-15 - - 63.28 - 55.75 Min. 50 - 2.042 JENIS PENGUJIAN BATAS CAIR ( LL ) % BATAS PLASTIS ( PL ) % INDEKS PLASTISITAS ( PI ) % ATTERBERG LIMITS ANALISA SARINGAN ( % Lolos Saringan ) 2.477 1 2 3 4 5 100 % MDD 95 % MDD C B R  (%) KADAR AIR OPTIMUM / OMC (%) BERAT ISI KERING, ɣd (t/m3) 6 BERAT JENIS / Gs 8.11
Dapat di simpulkan dari tabel 8 ringkasan sirtu 65 %, batu pecah 1-2 15% dan tanah 20% untuk analisa saringan % lolos masuk dalam spesifikasi 2010 revisi 3 dari  mulai lolos saringan 11/2” sampai 200, untuk pengujian atterberg limit batas cair di dapat 27,71% masuk dalam batas yang di izinkan menurut spek 0-35%, batas plastis 23,55% dan indek plastisitas didapat  4,16%  dan  syarat  yang  diizinkan  4-15%,  kadar  aiar  optimum  didapat  8,11%  dari pengujian pemadatan, berat isi kering 2,042% untuk  nilai CBR yang di dapat di 95% MDD nilai CBR 55,75% syarat  yang diizinkan  min 50% berat jenis di dapat 2,477 gs.  Memenuhi spesifikasi umum binamarga 2010 revisi 3.
Ringkasan Sirtu 60 %, Batu Pecah 1-2 15% dan Tanah 25%
Tabel 9 Ringkasan Sirtu 60 %, Batu Pecah 1-2 15% dan Tanah 25%
SPESIFIKASI NO UKURAN HASIL LAPIS PONDASI TES KELAS S SARINGAN GAB BINA MARGA TAHUN 2010 REVISI 3 2" 1 1/2" 100.00 100 1" 84.95 77 - 89 3/8 52.81 41 - 66 # 4 43.44 26 - 54 # 10 36.73 15 - 42 # 40 20.00 7' - 26 # 200 11.72 4' -16 34.36 0-35 28.28 - 6.08 4-15 - - 60.27 - 53.24 Min. 50 - 2.011 JENIS PENGUJIAN BATAS CAIR ( LL ) % BATAS PLASTIS ( PL ) % INDEKS PLASTISITAS ( PI ) % ATTERBERG LIMITS ANALISA SARINGAN ( % Lolos Saringan ) 2.465 1 2 3 4 5 100 % MDD 95 % MDD C B R  (%) KADAR AIR OPTIMUM / OMC (%) BERAT ISI KERING, ɣd (t/m3) 6 BERAT JENIS / Gs
8.60

## Sumber: Data Olahan (2019)
Dapat di simpulkan dari tabel 9 ringkasan sirtu 60 %, batu pecah 1-2 15% dan tanah 25% untuk analisa saringan % lolos masuk dalam spesifikasi 2010 revisi 3 dari  mulai lolos saringan 11/2” sampai 200, untuk pengujian atterberg limit batas cair di dapat 34,36% masuk dalam batas yang di izinkan menurut spek 0-35%, batas plastis 23,55% dan indek plastisitas didapat  6,08%  dan  syarat  yang  diizinkan  4-15%,  kadar  aiar  optimum  didapat  8,11%  dari pengujian pemadatan, berat isi kering 2,011% untuk nilai CBR yang di dapat di 95% MDD nilai  CBR  53,24%  syarat  yang  diizinkan  min  50%  berat  jenis  di  dapat  2,477.  Memenuhi spesifikasi umum binamarga 2010 revisi 3.
Ringkasan Sirtu 55 %, Batu Pecah 1-2 15% dan Tanah 30%
Tabel 10 Ringkasan Sirtu 55 %, Batu Pecah 1-2 15% dan Tanah 30%
SPESIFIKASI NO UKURAN HASIL LAPIS PONDASI TES KELAS S SARINGAN GAB BINA MARGA TAHUN 2010 REVISI 3 2" 1 1/2" 100.00 100 1" 86.20 77 - 89 3/8 55.67 41 - 66 # 4 46.82 26 - 54 # 10 40.14 15 - 42 # 40 22.25 7' - 26 # 200 13.07 4' -16 35.78 0-35 26.88 - 8.90 4-15 - - 58.26 - 51.23 Min. 50 - 2.453 1 2 3 4 5 100 % MDD 95 % MDD C B R  (%) KADAR AIR OPTIMUM / OMC (%) BERAT ISI KERING, ɣd (t/m3) 6 BERAT JENIS / Gs 8.84 2.002 JENIS PENGUJIAN BATAS CAIR ( LL ) % BATAS PLASTIS ( PL ) % INDEKS PLASTISITAS ( PI ) % ATTERBERG LIMITS

## ANALISA SARINGAN
( % Lolos Saringan )
Sumber: Data Olahan (2019)
Dapat di simpulkan dari tabel 10 ringkasan sirtu 55 %, batu pecah 1-2 15% dan tanah 30% untuk analisa saringan % lolos masuk dalam spesifikasi 2010 revisi 3 dari  mulai lolos saringan 11/2” sampai 200, untuk pengujian atterberg limit batas cair di dapat 35,78% masuk dalam batas yang di izinkan menurut spek 0-35%, batas plastis 26,88% dan indek plastisitas didapat  8,90%  dan  syarat  yang  diizinkan  4-15%,  kadar  aiar  optimum  didapat  8,84%  dari pengujian pemadatan, berat isi kering 2,002% untuk nilai CBR yang di dapat di 95% MDD nilai CBR 51,23% syarat  yang diizinkan  min 50% berat jenis di dapat 2,453 gs.  Memenuhi spesifikasi umum binamarga 2010 revisi 3.

## SIMPULAN
Dari hasil Penelitian  yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sirtu  dan Batu Pecah  1-2  tidak  memiliki  Indeks  plastisitas  dan  untuk  tanah  memiliki  indeks  plastisitas sebesar  PI=14,50%.  Nilai PI =4,16%  mendapatkan  nilai CBR =  55,75%,  Nilai PI =6,08% mendapatkan nilai CBR = 53,24%,Nilai PI =8,60% mendapatkan nilai CBR = 51,23% Untuk campuran sirtu 65% + Batu Pecah 1-2, 15 % + tanah 20%  di dapat PI = 4,16 %,  dan  nilai CBR =  55,75%, Wop t  8,11%, γd  max =  2,042  gr/cm³  memenuhi    Spesifikasi Umum Binamarga  2010 revisi 3 yaitu CBR minimal 50%.
Untuk campuran Sirtu 60% + Batu Pecah 1-2, 15 % + Tanah 25%  di dapat PI = 6,08 %,  dan  nilai CBR =  53,24%, Wopt 8,60%, γd  max =  2,011  gr/cm³  memenuhi    Spesifikasi Umum Binamarga  2010 revisi 3 yaitu CBR minimal 50%.
Untuk campuran Sirtu 55% + Batu Pecah 1-2, 15 % + Tanah 30% di dapat PI = 8,90 %,  dan  nilai CBR =  51,23%, Wopt 8,84%, γd  max =  2,002  gr/cm³  memenuhi    Spesifikasi Umum Binamarga  2010 revisi 3 yaitu CBR minimal 50%.
Adanya  peningkatan  nilai  index  plastisitas  dari  campuran  material  yang  digunakan untuk  lapis  pondasi  sangat  mempengaruhi  nilai  CBR.Terlihat  dari  meningkatnya  nilai  PI membuat nilai CBR rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bowles,  J.  E.  1989 Sifat-sifatFisis  dan  Geoteknis  Tanah  (Mekanika  Tanah )  Edisi  Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta
Braja  M.  Das,  1995, Mekanika  Tanah,  Prinsip  prinsip  Rekayasa  Geoteknik ,  jilid  1 Erlangga,Jakarta,
Edisi 2010 (Revisi 3). Republik Indonesia Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina  Marga  Spesifikasi  Umum untuk Dokumen  Pelelangan  Nasional  Penyediaan Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Untuk Kontrak Harga Satuan.
Geoteknik dan Mekanika Tanah 1987.
Hardiyatmo  Hary  Christady.  2012 Mekanika  Tanah  1 Edisi  Keenam,  Penerbit  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta
Intan  Sari  Okatiara.  2017.  Stabilisasi  Tanah  Lempung  Menggunakan  Kerikil  Untuk meningkatkan Daya Dukung (CBR) di Labolatorium Sebagai Bahan
JurnalAdelina  A.R  Runtuwene  dkk (Pengaruh  Variasi  Nilai  Index  Plastisitas  Dari  Agregat Halus Terhadap Daya Dukung Lapis Pondasi Agregat Kelas-A ) L.D.Wesley.1977. Mekanika Tanah, cetakan VI, Badan Penerbit Pekerjaan Umum Marcitra Kurniati. 2017. Penambahan Pasir Untuk Meningkatkan Nilai CBR Tanah Lempung Ekspansif. Tugas Akhir Program S1 Teknik Sipil. Universitas Batanghari. Jambi
Modul Pelatihan Bidang Geoteknik Departemen Pekerjaan Umum (1988) Sukirman S. 1992. Perkerasan Lentur Jalan Raya , Penerbit Nova Bandung Sukirman S. 2010. Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur , Penerbit Nova Bandung Soedarmo G. Djatmiko. 1993. Mekanika Tanah 1, Penerbit Kanisius, Malang Suyono  Sasrodarsono,1984, Mekaniaka  Tanah  dan  Teknik  Pondasi, PT  Pradnya  Pramita, Jakarta,
Spesifikasi Umum Bina Marga (2010). Perkerasan Berbutir Revisi 3